POINT DE FUSION DES MINÉRAUX. OO I 



une expérience bien minutieuse à cause du danger qu'il 

 y avait de fondre la masse métallique, me permit d'as- 

 surer que le point de fusion de ce cristal de péridot est 

 à très peu près 50 degrés plus bas que le point de 

 fusion du platine : donc j'ai adopté 1730". 



(Si l'on opère avec les montres fusibles de Seger, 

 l'on fixe pour le point de fusion la montre n" 30 ou 31 .) 



Wollaslonite et pseudo-Wollastonite. 



Le diraorpliisme de ce métasilicate est très caracté- 

 ristique. MM. Friedel et Salet écrivaient en 1876 (Dic- 

 tionnaire de Wurtz, polymorphisme), que le change- 

 ment de forme cristalline est dû à « des différences de 

 température au moment de la cristallisation. » 



La Wollastonite n'échappe pas à cette loi. Nous ne 

 pouvons pas reproduire la Wollastonite climorhom- 

 bique, mais nous pouvons connaître jusqu'à quelle 

 limite de température son réseau est stable. 



Mes déterminations montrent que le réseau clino- 

 rhombique est beaucoup moins stable que le réseau 

 hexagonal. 



La Wollastonite de Auerbach (clinorhombique), à la 

 température de 1366°, — déterminée au calorimètre, 

 — se liquéfie en un verre qui se transforme très vite 

 en un réseau hexagonal (avec les montres fusibles de 

 Seger j'ai trouvé 1350°). 



Le cristal hexagonal (cristal de synthèse absolument 

 pur) est détruit à 1 51 5°. A cette température il fond en 

 un verre très fluide et transparent. 



M. Lechatelier avait déjà annoncé que le silicate 

 SiOjCa fond à une température très élevée (ouvrage 

 cité, p. 83). 



